TERMOPLASTİKLER GENEL TİCARİ PLASTİKLER (COMMODITY PLASTICS) - PDF
Download "TERMOPLASTİKLER GENEL TİCARİ PLASTİKLER (COMMODITY PLASTICS)"
1 TERMOPLASTİKLER GENEL TİARİ PLASTİKLER (OMMODITY PLASTIS) POLİPROPİLEN (PP), POLİSTİREN (PS), POLİVİNİLKLORÜR (PV) Polipropilen, polistiren ve polivinil klorür, R = genel formülüyle tanımlan monomerlerden üretilen polimerlerdir. Bu polimerler, monomerlerinin özel yapıları nedeniyle, özel katalizörler (Ziegler-Natta ve/veya metallocene) eşliğinde üretildiğinde stereoregüler yapı gösterirler. Stereoregüler polimerler (veya stereospesifik polimerler de denir), doğrusal moleküllerin aynı boyutsal konfigürasyondaki tekrar birimlerden oluştuğu (izotaktik), veya aynı olmayan, fakat dönüşümlü olarak muntazam şekilde tekrarlanan gruplardan oluştuğu (sindiyotaktik) polimerlerdir; veya, tek bir ardışık düzende bulunan ve bir stereo (üç boyutlu) tekrar birimi ile tanımlanabilen makromoleküller şeklinde de tarif edilir. Stereo tekrar birimi, bir polimer molekülünün ana zincirindeki izomerizasyonun belirlediği konfigürasyona sahiptir. Örneğin, polipropilen, polistiren, polivinilklorür gibi; polipropilen üretiminde propilen (R= 3 ), polistirende stiren (R= 6 5 ), polivinilklorürde vinil klorür (R=l) monomerleri kullanılır. Stereo düzen, pek çok durumda polimerin kristal halini tanımlar. Farklı stereoizomerler çok farklı fiziksel özellikler gösterirler; örneğin, ataktik polipropilen kullanışsız, yumuşak ve yapışkan bir madde olduğu halde, izotaktik polipropilen kristallik derecesi çok yüksek olan, fiber üretiminde kullanılabilen bir polimerdir. = R tipindeki bir monomer çift bağı açılarak farklı yerleşimlerde iki tekrar birimine dönüşür. R tekrar birimi (I) R monomer R tekrar birimi (II)
2 2 Bu birimlerin aynı zincir konfigürasyonda olanlarının (I veya II) baş-kuyruk düzenlenmesiyle izotaktik, İki farklı konfigürasyonun baş-kuyruk düzeninde ardarda bulunması durumunda bir sindiyotaktik, ve iki birimin rastgele sıralanmasıyla da ataktik bir polimer meydana gelir. R R R R İzotaktik yapı: (I) (I) (I) -, veya, (II) (II) (II) - R R R R Sindiyotaktik yapı: (I) (II) (I) - (II) (I) (II) - R R R R Ataktik yapı: (I) ve (II) rasgele dizilirler R R R R R R R R R Yarı-izotaktik yapı R R R R R R R R R Yarı-sindiyotaktik yapı
3 3 Polietilen, polipropilen, polistiren ve polivinilklorür, petrokimyasal ürünler zincirinde tüketimleri en fazla olan polimerlerdir. er biri farklı üretim yöntemleriyle elde edilirse de, bu polimerlerin hampetrol ve doğal gazla başlayan üretim serüveni belirli noktalara kadar aynıdır. Aşağıda verilen blok diyagramda görüldüğü gibi, ara ürünler, iki fabrikadan (veya kompleks) geçerek petrokimya kompleksindeki üç temel fabrikalara girinceye kadar belirli bir yol izlerler. Elde edilen monomerler, polimer fabrikalarında özel üretim yöntemleriyle polimerlerine dönüştürülürler. AMPETROL DOĞAL GAZ Metan DOĞAL GAZ İŞLEME RAFİNERİ KOMPLEKSİ etan, propan, bütan, doğal benzin OLEFİNLER etan, propan, bütan, doğal benzin, nafta, kondensat, gaz oil,... piroliz benzin,.. aromatik nafta,.. AROMATİKLER ağır nafta,.. klor, kostik,.. KLOR ALKALİ ETİLEN PROPİLEN KARIŞIK 4'LER. BENZEN TOLUEN KSİLENLER ETİL BENZEN. PETROKİMYA KOMPLEKSİ KLOR KOSTİK.
4 4 POLİPROPİLEN (PP) Polipropilen ilk defa 1950 yıllarında Karl Ziegler (Alman) ve Giulio Natta tarafından propilenin Ziegler-Natta katalizörleriyle polimerizasyonuyla elde edildi li yıllarda metallosen katalizörlerinin geliştirilmesi ve 1991 yılında ticari bir katalizör olarak kullanılmaya başlanmasıyla sindiyotaktik polipropilen üretimi de başladı. n 3 3 n-1 3 propilen polipropilen Propilen 3 = POLİPROPİLEN (PP) Polipropilen üretim şeması Propilende bulunan 3 grubu etilen molekülünden farklı olarak molekülün asimetrik olmasını sağlar. Yapısal farklılık değişik özelliklerde polipropilenler elde edilmesini sağlar. Polimerizasyon koşullarına bağlı olarak polimer zincirlerindeki 3 gruplarının dizilişleri de farklı olur; izotaktik, sindiyotaktik, ataktik gibi. Bir diğer tür, elastomerik özellikler gösteren, zincirler üzerinde izotaktik ve ataktik blokların peşpeşe yer aldığı termoplastik elastomer polipropilendir. Bunlarda çapraz bağlar yoktur, izotaktik bloklar kendi içlerinde kristalin bir yapı oluştururlar ve yumuşak ataktik bloklar aracılığıyla birbirleriyle bağlantı kurarlar. Ataktik polipropilen normal halde kauçuksu yapıdadır, ancak kuvvetli değildir. Sert izotaktik bloklar kauçuksu yapıları yakalayarak malzemenin daha kuvvetli olmasını sağlar.
5 5 izotaktik blok ataktik blok Elestomerik Polipropilen Polipropilen, günümüzde, pazar payı en yüksek olan ikinci plastik konumundadır, çok yönlü bir polimerdir; plastik, fiber ve elastomerik amaçlarla kullanılabilir. Plastik olarak, nin altında erimediğinden bulaşık makinesinde yıkanabilir yiyecek kapları üretimine uygundur. Fiber amaçlı kullanımda en yaygın alan iç ve dış mekanlarda halı kaplamalardır; örneğin yüzme havuzları kenarlarında ve mini golf sahalardaki yapay halılar, v.s. gibi ürünler sayılabilir. Endüstride kullanılan polipropilenin büyük kısmı izotaktik yapılıdır. Bazı uygulamalarda ataktik polistiren de kullanılmaktadır. Sindiyotaktik polipropilen daha yumuşaktır, fakat daha berrak bir görünümü vardır. İzotaktik polipropilen yerine kullanılamasa da film, tıbbi gereçler, yapıştırıcılar ve ekstruzyon ürünleri yapımında kullanılan diğer polimerlerle rekabet edebilecek özellikler içerir. POLİSTİREN (PS) Polistiren bilinen en eski vinil polimerlerinden biridir; ilk olarak Fransız kimyacı M. Berthelot tarafından 1851 de benzen ve etilenin sıcak tüplerden geçirilmesiyle elde edilmiştir. Genel amaçlı ve kristalin homopolimerleri ile, stiren-akrilonitril (SAN), stiren-maleik anhidrid (SMA), stiren-bütadien (SBR) ve stiren-akrilikler gibi çeşitli kopolimerleri bulunur. Stiren ortam sıcaklığında bile çok kolaylıkla polimerleşebilen bir monomerdir; ancak bu koşullarda polimerizasyonun tamamlanması aylarca sürer. Sıcaklığın artması polimerizasyonu hızlandırır; örneğin, de polimerizasyon süresi sadece birkaç saattir. Isının yükseltilmesiyle beraber bir başlatıcı (katalizör) ilave edildiğinde reaksiyonlar daha kısa sürede biter. Yüksek molekül ağırlıklı ve daya-
6 6 nıklı ürün elde etmek, yan reaksiyonları asgariye indirmek için proseslerin çoğu orta derecelerdeki sıcaklıklarda ve bir başlatıcıyla yapılır. Polimerizasyon koşulları ve kullanılan katalizör sistemlerine bağlı olarak izotaktik, sindiyotaktik ve ataktik yapılı polistiren elde edilir. Ziegler-Natta katalizör sistemiyle ile yapılan polimerizasyonda izotaktik polimer yanında bir miktar amorf ürün de elde edilir. Amorf polistirenin miktarı katalizördeki Al/Ti oranının belirli bir seviyenin altına düşmesine paralel olarak artar; reaksiyon, katyonik polimerizasyon mekanizmasıyla ilerler. n n-1 stiren polistiren Etilen = Etil benzen Stiren 6 5 = Benzen 6 6 POLİSTİREN (PS) Polistiren üretim şeması Polistiren kolay kırılan, darbe direnci düşük, çözücülere dayanıksız bir plastik olup oldukça sınırlı yerlerde kullanılabilir. Stirenin kopolimerizasyonu ile elde edilen polimerik ürünler ise polistirenin kullanım alanlarını genişletmekte ve bu polimerin bildiğimiz en faydalı maddelerden biri olmasını sağlamaktadır.
7 7 POLİVİNİLKLORÜR (PV) PV nin vinil klorürden üretimi 1912 yılında başladı, ancak elde edilen polimerler kararsız ve kolay parçalanan ürünlerdi. Polimerin kararlılığını sağlayan katkı maddelerinin geliştirilerek kompaundlama yapılması 1930 lu yıllarda başarıldı. Poli(vinil klorür), vinil klorürden elde edilen amorf bir termoplastiktir. afiftir, uzun ömürlüdür, sudan etkilenmez. Karbon atomlarına bağlı klor atomları poli(vinil klorür) ün sert ve yanmaya dayanıklı bir plastik olmasını sağlar. l n vinil klorür l l l n-2 polivinil klorür Etilen = Etilen diklorür l - l Vinil klorür = l POLİVİNİLKLORÜR (PV) Polivinilklorür üretim şeması Polivinil klorür sağlam, hafif, dayanıklı, alevlenmeyen ve çok iyi izolasyon özellikleri olan ve çok yönlü bir plastik maddedir; sert ve sıkıdır. Fakat plastifiyanlar ilave edildiğinde çok esnekleşir. Asitlere, tuzlara ve pek çok petrol ürünlerine dayanıklıdır, fakat aromatik hidrokarbonlar ve klorlu bileşiklerden etkilenirler. Mantar üremesine izin vermez, değişik renklerde üretilebilir. Dünyada üretilen polivinilklorürün yarıdan fazlası konstrüksiyon malzemesi imalatında kullanılır. Yapım elemanı olarak PV ucuzdur ve kolay monte edilir. Son yıllarda ağaç, beton ve kil gibi geleneksel pek çok malzemelerin yerini PV almıştır; pencere profilleri, plaklar, borular,yer kaplamaları, çatı malzemeleri, elektrik kabloları, v.s., gibi. Sanayide sıvı taşıma boruları, yerleşim alanlarında su ve atık su boruları, profiller, çok çeşitli amaçlı şişeler, yağmurluk, eldiven, kompakt disk ve bilgisayar kasaları, v.s. gibi fazla ürün yapımında kullanılır.
KONTROLLÜ/YAŞAYAN RADİKAL POLİMERİZASYONU (CONTROLLED LIVING RADICAL POLYMERIZATION)
KONTROLLÜ/YAŞAYAN RADİKAL POLİMERİZASYONU (CONTROLLED LIVING RADICAL POLYMERIZATION) Aralık 2015 KMÜ 407 İÇERİK 1. Kondenzasyon Polimerizasyonu 2. Serbest Radikal Polimerizasyonu (RP) 2.1. RP Reaksiyon
1. ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 2. TİCARİ ÜRÜNLER
1 EDÜSTRİ PLİMERLERİ Polimerler 1. ÜRETİM TEKLJİLERİ 2. TİARİ ÜRÜLER Polietilen Plastikler Polipropilen Elastomerler Poli(Vinil Klorür), Pvc Fiberler Polistiren Akrilik Polimerler 3. İŞLEME TEKİKLERİ Stiren-Akrilonitril
POLİETİLEN Maddenin en küçük yapı taşı olan atomların bir zincirin halkalar gibi birbirine bağlanarak oluşturduğu büyük molekül yapılı sentetik maddelere plastik (polimer) adı verilir. Plastiğin en küçük
MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ SIVI KRİSTALLER (LC) SIVI KRİSTALLER
MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ SIVI KRİSTALLER (L) Sıvı kristal, üç boyuylu kristal yapı olmaksızın, anizotropi özellikleriyle karakterize edilebilen termodimik kararlı bir fazdır; katı ve izotropik sıvı faz
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Türk